- 236 — 



produit. Il se compose essentiellement d'un malaxeur en fonte, 

 qui reçoit d'une manière continue la poudre et l'acide dans un 

 rapport constant. Le mélange tombe dans des chambres en bri- 

 ques où il se solidifie. Un aspirateur puissant entraîne les 

 vapeurs acides formées et les force à traverser une colonne en 

 tôle remplie de coke arrosé par un filet d'eau. Le même liquide 

 repasse plusieurs fois dans le cylindre à coke. Il peut arriver à 

 contenir jusqu'à 8 grammes d'iode par litre. Cet iode est à l'état 

 de proto-iodure de fer, par suite de l'attaque du métal qui forme 

 les appareils. 



» Indépendamment de l'iodure de fer, on trouve dans le liqui- 

 de du chlorure et du fluorure de fer, mais pas de traces de bro- 

 mure, particularité qui a déjà été signalée par M. Vuchlmann. 



» Comme on se trouve en présence d'une dissolution de proto- 

 iodure de fer, on peut séparer l'iode, d'après la méthode recom- 

 mandée par Serullas, pour le traitement des eaux-mères de Sou- 

 des de varechs, en le précipitant à l'état d'iodure cuivreux. Il 

 suffit de traiter le liquide de condensation, dont le titre en iode 

 a été déterminé par un essai préalable, par une quantité suffi- 

 sante de sulfate de cuivre. Il se précipite une poudre grise, 

 dont la composition correspond à la formule Cu'I. HO. Le pré- 

 cipité est lavé par décantation, mis à égoutter et séché. Pour 

 en extraire l'iode, on le chauffe avec un excès d'acide sulfuri- 

 que à 66 degrés Baumé. L'iode se dégage et vient se condenser 

 dans les parties froides de l'appareil. Il reste, dans le vase où la 

 décomposition a eu lieu, une poudre brune que quelques chi- 

 mistes ont considérée comme du sulfate de protoxyde de cui- 

 vre. Ce dépôt brun, traité par l'eau se transforme en une pou- 

 dre blanche, qui disparaît presque aussitôt en se dissolvant dans 

 l'eau. Cette solution, après une courte exposition à l'air con- 

 tient du sulfate de cuivre ordinaire, que l'on utilise dans une 

 opération subséquente. 



» Grâce à la disposition d'appareils que je viens d'indiqucr,on 

 peut recueillir tout l'iode qui se dégage à l'état gazeux dans la 

 fabrication du superphosphate de chaux ; mais je dois faire ob- 

 server que la quantité d'iode qui se volatilise est loin de repré- 

 senter la totalité de ce corps contenu dans les matières premiè- 

 res ; la plus grande partie reste malheureusement dans la 

 masse ; il est facile de s'en convaincre en posant sur une feuille 

 de papier amidonné du superphosphate récemment préparé; le 

 papier ne tarde pas à bleuir. 



» Si l'appareil que j'ai installé ne permet pas encore de recueil- 



